aus den Siebeiibürger Goldery.eii zu jjewimien. T OO 



angegeben, und der dabei eingehaltene Gang in Umrissen beschrie- 

 ben wird. 



Versuch 1. 

 Dieser hatte zum Zwecke, das Blei durch metallisches Eisen 

 von Schwefel und Tellur zu trennen, in ersterem das Gold zu concen- 

 triren, das Tellur aber aus seiner Verbindung mit Eisen weiter zu ge- 

 winnen. Es wurde daher V^ Pfund feingepulverter Schlich mit dem 

 gleichen Gewichte schwarzen Fluss gemengt, Eisenstücke in die 

 Masse gesteckt, und das Ganze in einen von aussen mit Lehm be- 

 schlagenen eisernen Tiegel gegeben und durch 3/4 Stunden einem 

 nach und nach verstärkten Windofenfeuer ausgesetzt. Das Gemenge 

 wurde schwer zum Flusse gebracht, der Tiegel dabei durchgefres- 

 sen; am Boden hatte sich ein Begulus von Blei, Eisen und Gold abge- 

 schieden, das Tellur befand sich zum Theilin der Schlacke, das Gold 

 wurde aus dem Regulus theilweise gewonnen. Jedenfalls war der 

 Verlust an Materiale zu bedeutend, um wenn auch nur annähernd, 

 eine quantitative Bestimmung der Bestandtheile versuchen zu wollen. 



Versuch 2. 

 Da der frühere Versuch verunglückt war, so wurde die Methode 

 dahin abgeändert, dass 1/4 Pfund Erz mit 3 Theilen schwarzen Fluss 

 gemengt in einen Graphittiegel eingesetzt wurde, und schichtenweise 

 Eisendrathstücke dazwischen zu liegen kamen. Nach dem Schmelzen 

 war am Boden des Tiegels kein Regulus vorhanden, aber die Drath- 

 stücke waren mit Blei überzogen, das durch Hämmern sich davon 

 trennen Hess und auf der Capelle 1 Denär = Vie Loth Wien. 

 Markgewicht Gold lieferte. Die Schlacke war ziemlich löslich in 

 Wasser und enthielt eine entsprechende Menge Tellur, das sonach 

 mit dem Eisen in keine directe Verbindung getreten war. 



Versuch 3. 



1/4 Pfund Schlich wurde mit 3 Theilen Pottasche in einem Gra- 

 phittiegel geschmolzen; der Tiegel war stark angegriffen, die Masse 

 hierdurch sehr zähe geworden. 



Am Boden des Tiegels hatte sich ein Bleiregulus von 3/4 Loth 

 gesammelt, welcher beim Abtreiben ein Goldkorn von 2 Denär oder 

 Ys Loth gab. Die über dem Regulus befindliche Schlacke war glas- 

 artig geschmolzen, in Wasser nicht löslich; darüber befand sich eine 

 Schichte einer porösen Masse, welche sich im Wasser löste, und 



51 ■* 



